表１・１ JASS５に基づく構造体強度補正値の適用期間(東京都・大手町）
測定期間
補正値28Ｓ91
セメントの種類
早強ポルトランドセメント（Ｈ）
普通ポルトランドセメント（Ｎ）
中庸熱ポルトランドセメント（Ｍ）
低熱ポルトランドセメント（Ｌ）
フライアッシュセメントB種（ＦＢ）
高炉セメントB種（BB）
暑中コンクリートの適用期間

1990〜2009

構造体強度補正値：28S91[N／ｍ㎡］
35≦θ
1/1〜12/31
8≦θ
2/16〜12/9
11≦θ
3/12〜11/16
14≦θ
3/29〜10/30
9≦θ
2/25〜12/1
13≦θ
3/23〜11/4-60≦θ＜50≦θ＜812/10〜2/150≦θ＜1111/17〜3/110≦θ＜1410/31〜3/280≦θ＜912/2〜2/240≦θ＜1311/5〜3/2225≦t
7/5〜9/11

注１：表中のθは、コンクリートの打ち込みから28日までの期間の予想平均気温（℃）
注２：表中のｔは、日平均気温の平年値（℃）＊上記期間は、あくまで標準期間であり、実際には打設時点での気温を予測する等、状況に応じて計画すること。

表１・２ JASS５に基づく構造体強度度補正値の適用期間(東京都・府中市）
測定期間
補正値28Ｓ91
セメントの種類
早強ポルトランドセメント（Ｈ）
普通ポルトランドセメント（Ｎ）
中庸熱ポルトランドセメント（Ｍ）
低熱ポルトランドセメント（Ｌ）
フライアッシュセメントB種（ＦＢ）
高炉セメントB種（BB）
暑中コンクリートの適用期間

1990〜2009

構造体強度補正値：28S91[N／ｍ㎡］
35≦θ
1/27〜12/21
8≦θ
2/27〜11/24
11≦θ
3/18〜11/514≦θ
4/4〜10/20
9≦θ
3/6〜11/1713≦θ
3/29〜10/25-60≦θ＜512/22〜1/260≦θ＜811/25〜2/260≦θ＜1111/6〜3/170≦θ＜1410/21〜4/30≦θ＜911/18〜3/50≦θ＜1310/26〜3/2825≦t
7/13〜9/4

注１：表中のθは、コンクリートの打ち込みから28日までの期間の予想平均気温（℃）
注２：表中のｔは、日平均気温の平年値（℃）＊上記期間は、あくまで標準期間であり、実際には打設時点での気温を予測する等、状況に応じて計画すること。

表１・３ JASS５に基づく構造体強度補正値の適用期間(東京都・八王子市）
測定期間
補正値28Ｓ91
セメントの種類
早強ポルトランドセメント（Ｈ）
普通ポルトランドセメント（Ｎ）
中庸熱ポルトランドセメント（Ｍ）
低熱ポルトランドセメント（Ｌ）
フライアッシュセメントB種（ＦＢ）
高炉セメントB種（BB）
暑中コンクリートの適用期間

1990〜2009

構造体強度補正値：28S91[N／ｍ㎡］
35≦θ
2/8〜12/98≦θ
3/5〜11/1811≦θ
3/22〜11/114≦θ4/7〜10/169≦θ
3/11〜11/1213≦θ
4/1〜10/22-60≦θ＜512/10〜2/70≦θ＜811/19〜3/40≦θ＜1111/2〜3/210≦θ＜1410/17〜4/60≦θ＜911/13〜3/100≦θ＜1310/23〜3/3125≦t
7/16〜8/31

注１：表中のθは、コンクリートの打ち込みから28日までの期間の予想平均気温（℃）
注２：表中のｔは、日平均気温の平年値（℃）＊上記期間は、あくまで標準期間であり、実際には打設時点での気温を予測する等、状況に応じて計画すること。

表１・４ JASS５に基づく構造体強度補正値の適用期間(東京都・青梅市）
測定期間
補正値28Ｓ91
セメントの種類
早強ポルトランドセメント（Ｈ）
普通ポルトランドセメント（Ｎ）
中庸熱ポルトランドセメント（Ｍ）
低熱ポルトランドセメント（Ｌ）
フライアッシュセメントB種（ＦＢ）
高炉セメントB種（BB）
暑中コンクリートの適用期間

1990〜2009

構造体強度補正値：28S91[N／ｍ㎡］
35≦θ
2/12〜12/68≦θ
3/8〜11/1511≦θ
3/24〜10/29
14≦θ
4/10〜10/15
9≦θ
3/13〜11/913≦θ
4/4〜10/19-60≦θ＜512/7〜2/110≦θ＜811/16〜3/70≦θ＜1110/30〜3/230≦θ＜1410/16〜4/90≦θ＜911/10〜3/120≦θ＜1310/20〜4/325≦t
7/21〜8/25

注１：表中のθは、コンクリートの打ち込みから28日までの期間の予想平均気温（℃）
注２：表中のｔは、日平均気温の平年値（℃）＊上記期間は、あくまで標準期間であり、実際には打設時点での気温を予測する等、状況に応じて計画すること。

表１・５ JASS５に基づく構造体強度補正値の適用期間(東京都・大島）
測定期間
補正値28Ｓ91
セメントの種類
早強ポルトランドセメント（Ｈ）
普通ポルトランドセメント（Ｎ）
中庸熱ポルトランドセメント（Ｍ）
低熱ポルトランドセメント（Ｌ）
フライアッシュセメントB種（ＦＢ）
高炉セメントB種（BB）
暑中コンクリートの適用期間

1990〜2009

構造体強度補正値：28S91[N／ｍ㎡］
35≦θ
1/1〜12/31
8≦θ
2/7〜12/23
11≦θ
3/11〜11/23
14≦θ
4/1〜11/3
9≦θ
2/21〜12/10
13≦θ
3/25〜11/9-

60≦θ＜50≦θ＜812/24〜2/60≦θ＜1111/24〜3/100≦θ＜14
11/4〜3/310≦θ＜912/11〜2/200≦θ＜1311/10〜3/2425≦t
7/23〜8/31

注１：表中のθは、コンクリートの打ち込みから28日までの期間の予想平均気温（℃）
注２：表中のｔは、日平均気温の平年値（℃）＊上記期間は、あくまで標準期間であり、実際には打設時点での気温を予測する等、状況に応じて計画すること。

表１・６ JASS５に基づく構造体強度補正値の適用期間(東京都・三宅島）
測定期間
補正値28Ｓ91
セメントの種類
早強ポルトランドセメント（Ｈ）
普通ポルトランドセメント（Ｎ）
中庸熱ポルトランドセメント（Ｍ）
低熱ポルトランドセメント（Ｌ）
フライアッシュセメントB種（ＦＢ）
高炉セメントB種（BB）
暑中コンクリートの適用期間

1990〜2009

構造体強度補正値：28S91[N／ｍ㎡］
35≦θ
1/1〜12/31
8≦θ
1/1〜12/31
11≦θ
2/20〜12/16
14≦θ
3/20〜11/20
9≦θ
1/1〜12/31
13≦θ
3/12〜11/27-

60≦θ＜50≦θ＜80≦θ＜1112/17〜2/190≦θ＜1411/21〜3/190≦θ＜90≦θ＜1311/28〜3/1125≦t7/12〜9/11

注１：表中のθは、コンクリートの打ち込みから28日までの期間の予想平均気温（℃）
注２：表中のｔは、日平均気温の平年値（℃）＊上記期間は、あくまで標準期間であり、実際には打設時点での気温を予測する等、状況に応じて計画すること。

表１・７ JASS５に基づく構造体強度補正値の適用期間(東京都・八丈島）
測定期間
補正値28Ｓ91
セメントの種類
早強ポルトランドセメント（Ｈ）
普通ポルトランドセメント（Ｎ）
中庸熱ポルトランドセメント（Ｍ）
低熱ポルトランドセメント（Ｌ）
フライアッシュセメントB種（ＦＢ）
高炉セメントB種（BB）
暑中コンクリートの適用期間

1990〜2009

構造体強度補正値：28S91[N／ｍ㎡］
35≦θ
1/1〜12/318≦θ
1/1〜12/31
11≦θ
2/8〜12/26
14≦θ
3/15〜11/24
9≦θ
1/1〜12/31
13≦θ
3/6〜12/1-

60≦θ＜50≦θ＜80≦θ＜1112/27〜2/70≦θ＜1411/25〜3/140≦θ＜90≦θ＜1312/2〜3/525≦t
7/11〜9/16

注１：表中のθは、コンクリートの打ち込みから28日までの期間の予想平均気温（℃）
注２：表中のｔは、日平均気温の平年値（℃）＊上記期間は、あくまで標準期間であり、実際には打設時点での気温を予測する等、状況に応じて計画すること。

参考表１・１ JASS５に基づく構造体強度補正値の適用期間(横浜市）
測定期間
補正値28Ｓ91
セメントの種類
早強ポルトランドセメント（Ｈ）
普通ポルトランドセメント（Ｎ）
中庸熱ポルトランドセメント（Ｍ）
低熱ポルトランドセメント（Ｌ）
フライアッシュセメントB種（ＦＢ）
高炉セメントB種（BB）
暑中コンクリートの適用期間

1990〜2009

構造体強度補正値：28S91[N／ｍ㎡］
35≦θ
1/1〜12/318≦θ
2/19〜12/711≦θ
3/14〜11/1514≦θ3/31〜10/289≦θ
2/28〜11/2913≦θ
3/25〜11/3-60≦θ＜50≦θ＜812/8〜2/180≦θ＜1111/16〜3/130≦θ＜1410/29〜3/300≦θ＜911/30〜2/270≦θ＜1311/4〜3/2425≦t
7/13〜9/7

注１：表中のθは、コンクリートの打ち込みから28日までの期間の予想平均気温（℃）
注２：表中のｔは、日平均気温の平年値（℃）＊上記期間は、あくまで標準期間であり、実際には打設時点での気温を予測する等、状況に応じて計画すること。

参考表１・２ JASS５に基づく構造体強度補正値の適用期間(千葉市）
測定期間
補正値28Ｓ91
セメントの種類
早強ポルトランドセメント（Ｈ）
普通ポルトランドセメント（Ｎ）
中庸熱ポルトランドセメント（Ｍ）
低熱ポルトランドセメント（Ｌ）
フライアッシュセメントB種（ＦＢ）
高炉セメントB種（BB）
暑中コンクリートの適用期間

1990〜2009

構造体強度補正値：28S91[N／ｍ㎡］
35≦θ
1/1〜12/318≦θ
2/20〜12/611≦θ
3/14〜11/15
14≦θ
3/31〜10/28
9≦θ
2/28〜11/2913≦θ
3/26〜11/3-60≦θ＜50≦θ＜812/7〜2/190≦θ＜1111/16〜3/130≦θ＜1410/29〜3/300≦θ＜911/30〜2/270≦θ＜1311/4〜3/2525≦t
7/13〜9/8

注１：表中のθは、コンクリートの打ち込みから28日までの期間の予想平均気温（℃）
注２：表中のｔは、日平均気温の平年値（℃）＊上記期間は、あくまで標準期間であり、実際には打設時点での気温を予測する等、状況に応じて計画すること。

参考表１・３ JASS５に基づく構造体強度補正値の適用期間(所沢市）
測定期間
補正値28Ｓ91
セメントの種類
早強ポルトランドセメント（Ｈ）
普通ポルトランドセメント（Ｎ）
中庸熱ポルトランドセメント（Ｍ）
低熱ポルトランドセメント（Ｌ）
フライアッシュセメントB種（ＦＢ）
高炉セメントB種（BB）
暑中コンクリートの適用期間

1990〜2009

構造体強度補正値：28S91[N／ｍ㎡］
35≦θ
2/8〜12/118≦θ
3/6〜11/1911≦θ
3/23〜11/1
14≦θ
4/8〜10/16
9≦θ
3/12〜11/13
13≦θ
4/2〜10/22-

60≦θ＜512/12〜2/70≦θ＜811/20〜3/50≦θ＜1111/2〜3/220≦θ＜1410/17〜4/70≦θ＜911/14〜3/110≦θ＜1310/23〜4/1
25≦t
7/19〜8/30

注１：表中のθは、コンクリートの打ち込みから28日までの期間の予想平均気温（℃）
注２：表中のｔは、日平均気温の平年値（℃）＊上記期間は、あくまで標準期間であり、実際には打設時点での気温を予測する等、状況に応じて計画すること。

参考表１・４ JASS５に基づく構造体強度補正値の適用期間(秩父市）
測定期間
補正値28Ｓ91
セメントの種類
早強ポルトランドセメント（Ｈ）
普通ポルトランドセメント（Ｎ）
中庸熱ポルトランドセメント（Ｍ）
低熱ポルトランドセメント（Ｌ）
フライアッシュセメントB種（ＦＢ）
高炉セメントB種（BB）
暑中コンクリートの適用期間

1990〜2009

構造体強度補正値：28S91[N／ｍ㎡］
35≦θ
2/21〜11/25
8≦θ
3/13〜11/711≦θ
3/28〜10/22
14≦θ
4/13〜10/89≦θ
3/18〜11/113≦θ
4/7〜10/13-60≦θ＜511/26〜2/200≦θ＜811/8〜3/120≦θ＜1110/23〜3/270≦θ＜1410/9〜4/120≦θ＜911/2〜3/170≦θ＜1310/14〜4/625≦t
7/23〜8/21

注１：表中のθは、コンクリートの打ち込みから28日までの期間の予想平均気温（℃）
注２：表中のｔは、日平均気温の平年値（℃）＊上記期間は、あくまで標準期間であり、実際には打設時点での気温を予測する等、状況に応じて計画すること。